vom 27. Juni 1872. 525 



specifisches Gewicht war bis auf 2,6778 gesunken. Dies Gewicht 

 ist noch viel über dem specifischen Gewichte des Graphits (2,273), 

 dennoch ist es mir wahrscheinlich, dafs er doch gröfstentheils in 

 Graphit umgeändert wurde, und sein höheres Gewicht wie auch 

 die noch stattfindende Härte durch noch unverbrannte Theile des 

 Diamants hervorgebracht ist. Allerdings hätte dies untersucht 

 werden können, was aber nicht geschehen ist. 1 ) 



Aus dem Angegebenen ergiebt sich, dafs die Umstände unter 

 Avelchen die Schwärzung der Diamanten, und seine Umwandlung 

 in Graphit bei Zutritt der Luft erfolgt, noch nicht vollständig er- 

 kannt sind. Bei dem Verbrennen in der Muffel und vor dem Löfh- 

 rohr findet sie nicht statt, vielleicht auch nicht vor dem Knallgas- 

 gebläse, da die Versuche von Clarke dafür nicht entscheidend ge- 

 nug sind. Dagegen sind sie im Brennpunkt des Hohlspiegels und 

 bei der Verbrennung durch eine elektrische Batterie beobachtet. 

 Vielleicht findet sie auch hier nur in sehr hoher Temperatur statt. 

 Eine Umänderung in amorphen Kohlenstoff bei einer weniger hohen 

 Temperatur, wie sie Schrötter annimmt, ist nur eine Hypothese. 



3. Die bei der Verbrennung des Diamants entstehenden 

 regelniäfsigen Eindrücke. 



Dafs bei der Verbrennung des Diamants auf den Flächen 

 regelmäfsige Eindrücke, wie bei der Atzung eines Krystalls mit 

 Auflösungsmitteln entstehen, ist schon oben bemerkt. Keiner hat 

 bis jetzt auf diese Thatsache aufmerksam gemacht als Morren 2 ), 

 wenngleich er diese Erscheinung für etwas ganz anderes hält, als 

 sie wirklich ist. Er sagt, wenn man die halbverbrannten Diaman- 

 ten mit dem Mikroskope untersucht, so bemerkt man sehr häufige 

 Flächen von kleinen gleichseitigen Dreiecken, welche nebeneinander 

 liegenden Oktaedern angehören, und genau orientirt sind, so dafs 

 dem Auge der Reflex von allen gleichliegenden Dreieeken zukommt. 

 Er setzt dann weiter hinzu, dafs nicht alle Krystalle mit gleicher 

 Leichtigkeit diese Erscheinung zeigen, und die Diamanten mit 



') Jaequelin fährt nun weiter fort: Apres avoir demontrö Ia fusibilite 

 du diamant sous l'influence calorifique dune poile de Bunsen u 100 eleuacnts, 

 etc. Wodurch ist hier eine Sehnielzbarkeit des Diamants bewiesen? Der 

 Diamant ist in Graphit umgewandelt, doch nicht geschmolzen. 



2 ) A. a. 0. S. 992. 



